2o5 



teristikt stycke sinter, af migbllfvit anställd, hvars 

 resultat, sfisom jag hoppas, skall bidraga att 

 närmare upplysa ämnet. 



Den sinter^ som varit föremål för denna 

 undersökning, har redan fÖr flera år sedan, på 

 Hr Berzelii särskildta begäran, blifvit erhål- 

 len vid Skebo bruk, medelst ett plåtämnes glödg- 

 ning under ^8 timmar. Dess tjocklek utgör 

 ungefärl. i| linie och den är delad i 2:ne di- 

 stincta lager. Det yttre, som JBerthier af miss- 

 tag kallar det inre, utgöres af en compakt mas- 

 sa, af ett i brottet metalliskt glänsande utseen- 

 de, af jerngrå, någol^åt rödt dragande färg, och 

 liknar för Ölrigt en smält och sedermera ut- 

 gjuten massa , som för mikroskopet visar sig 

 något porös ; den är dessutom hård och myc- 

 ket spröd, samt gifver ett svartgrått icke glän- 

 sande pulver. Det inre lagret består af en myc- 

 ket porös, kornig, svartgrå, metallisk glänsande 

 massa, som är hård, men mindre spröd än det 

 yttre lagret, och hvars pulver är mera svart- 

 grått samt älven utan glans. De båda lagren 

 kunna ganska lätt skiljas från hvarandra, och 

 der de råkats, märker man på det inre lagrets 

 utåt vända yta, en mängd små upphöjningar, 

 utgörande liksom kristall-facetter, h vilka äfven 

 stundom äro granska t3^dliga, och hvilka upp- 

 höjningar, ehuru för det mesta irreguliera, dock 

 alltid visa en speglande yta, samt mottagas uti 

 motsvarande fördjupningar, uti det yttre lagrets 

 inre sida, som gör att de båda lagren äro 

 liksom inkilade uti hvarandra. Yttre lagrets 

 inre yla, har ett matt. livitgrått utseende, och 

 inga tecken till kristallisation, förmärkes hos del- 

 samma. Båda lagren dragas af magnclen; men 

 del yttre lagret flera gånger starkare än det 



